ＡＸＵＺ ＤＲＹ 補修要領書
三菱 Ｐ６２ レッドダイヤモンド 【ブロック塗装】
初版2018.02№

工程
ﾌﾟﾗｻﾌ類塗装

作業内容

ポイント
◆ ﾌﾟﾗｻﾌ類はﾗｲﾄｼｪｰﾄﾞｼｽﾃﾑで明度調整を行う。

推奨ﾌﾟﾗｻﾌ類◆ EDｼｰﾗｰ （新品電着ﾊﾟｰﾂの場合）

1◆ ｳﾙﾄﾗｻﾌ Fine Plus
◆ ｳﾙﾄﾗｻﾌC
下地処理

ﾌﾟﾗｻﾌ･旧塗膜

P800～1000◆ ﾌﾟﾗｻﾌ･旧塗膜はP800～1000ﾍﾟｰﾊﾟｰで丁寧に研磨する。

脱脂作業

溶剤系脱脂剤

ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄ◆ ｴｱｰﾌﾞﾛｰ等で粉塵等を取り除き、ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄ、AXUZ DRY

水系脱脂剤

AXUZ DRY ｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEW◆第１ﾍﾞｰｽ

重量比

23
AXUZ DRY 調合

AXUZ DRY ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ
AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰﾐﾃﾞｨｱﾑ/ｽﾛｰ

第1ﾍﾞｰｽ塗装

50
重量比

AXUZ DRY ｶﾗｰｸﾘﾔｰ

100

AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰﾐﾃﾞｨｱﾑ/ｽﾛｰ50◆第1ﾍﾞｰｽ塗装
1回目◆ 左記の比率で調合し、充分に攪拌する。

100◆第2ﾍﾞｰｽ4

ｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEWの順に脱脂する。

塗装回数
ｳｪｯﾄｺｰﾄ

2回目以降 ﾐﾃﾞｨｱﾑｳｪｯﾄｺｰﾄ

3～4回◆ 塗装前にｴｱｰﾌﾞﾛｰとﾀｯｸｸﾛｽでﾎｺﾘ等を取り除く。

35～45%隠ぺい◆ ｺｰﾄ間はﾂﾔが引けるまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行う。

～100%隠ぺい※ 出来るだけ塗装肌を平滑にすること。

最後にｺﾝﾄﾛｰﾙｺｰﾄを行う

5※ ｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝ設定（SATA社：SATA jet5000B）
吐出量

1.5～2.5回転

ｴｱｰ圧

1.5～2bar

ｾｯﾃｨﾝｸﾞ

23℃×10分以上

第2ﾍﾞｰｽ塗装◆第2ﾍﾞｰｽ塗装

6
3～4回

ﾐﾃﾞｨｱﾑｺｰﾄ

20～30%着色◆ 色の濃さを塗板と確認しながら塗装回数を調整する。

～100%着色※ 塗り重ねにより色相が変化し易い塗色のため、色相に※ ｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝ設定（SATA社：SATA jet5000B）

ｾｯﾃｨﾝｸﾞ◆ ｺｰﾄ間は艶が引けるまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行う。

2回目以降 ﾐﾃﾞｨｱﾑｺｰﾄ

1回目

7

塗装回数

吐出量

1.5～2.5回転

ｴｱｰ圧

1.5～2bar

注意して塗装すること。

◆ ｸﾘﾔｰ塗装時に戻しﾑﾗにならいよう充分ｾｯﾃｨﾝｸﾞ時間を23℃×10分以上取る。

8ｸﾘﾔｰ塗装

推奨ｸﾘﾔｰ※ 極端な一度の厚塗りは避けること。

◆ ｱｸｾﾙ201ﾋﾞｰﾅｽｸﾘﾔｰ

9◆ ｱｸｾﾙ301ﾙﾅｸﾘﾔｰ◆ ｱｸｱｽLV201ｸﾘﾔｰ
乾燥

ｾｯﾃｨﾝｸﾞ

23℃×10～20分

強制乾燥

10

ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞ

11◆ ｱｸｾﾙ201ﾋﾞｰﾅｽｸﾘﾔｰ

60℃×13分以上◆ ｱｸｾﾙ301ﾙﾅｸﾘﾔｰ

60℃×13分以上◆ ｱｸｱｽLV201ｸﾘﾔｰ

60℃×30分以上

各種ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ参照◆ 推奨ｼｽﾃﾑ MIRKA ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
ﾉﾝｼﾘｺﾝの水性ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞを使用したﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ

ＡＸＵＺ ＤＲＹ 補修要領書
三菱 Ｐ６２ レッドダイヤモンド 【ボカシ塗装】
初版2018.02№

工程
ﾌﾟﾗｻﾌ塗装

作業内容

ポイント◆ ﾌﾟﾗｻﾌはﾗｲﾄｼｪｰﾄﾞｼｽﾃﾑで明度調整を行う。

推奨ﾌﾟﾗｻﾌ◆ ｳﾙﾄﾗｻﾌ Fine Plus

1

◆ ｳﾙﾄﾗｻﾌC
下地処理

2

脱脂作業

3AXUZ DRY 調合

ﾌﾟﾗｻﾌ部

P800～1000◆ P800～1000ﾍﾟｰﾊﾟｰを用いてﾌﾟﾗｻﾌ部を研磨する。

旧塗膜全体

P2000

◆ ｱﾌﾞﾗﾛﾝP2000でﾎﾞｶｼ際やｸﾘﾔｰ塗装部、ｱﾌﾞﾗﾛﾝ4000でｸﾘﾔｰﾎﾞｶｼ部

P4000

溶剤系脱脂剤

ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄ

水系脱脂剤

AXUZ DRY ｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEW◆第１ﾍﾞｰｽ

重量比

ｸﾘﾔｰﾎﾞｶｼ部を研磨する。
◆ ｴｱｰﾌﾞﾛｰ等で粉塵等を取り除き、ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄ、AXUZ DRY

AXUZ DRY ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ

50重量比◆第2ﾍﾞｰｽ

第1ﾍﾞｰｽ塗装

AXUZ DRY ｶﾗｰｸﾘﾔｰ

100

AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰﾐﾃﾞｨｱﾑ/ｽﾛｰ

50
3～4回

◆ ｺｰﾄ間は艶が引けるまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行う。

ﾐﾃﾞｨｱﾑｳｪｯﾄｺｰﾄ

35～45%隠ぺい◆ 1回目はﾎﾞｶｼ際から補修部まで塗装する。

2回目以降 ﾐﾃﾞｨｱﾑｳｪｯﾄｺｰﾄ～100%隠ぺい◆ 2回目は1回目よりも内側へ塗装する（3回目以降同様）。

◆第1ﾍﾞｰｽ塗装
1回目塗装回数※ 出来るだけ塗装肌を平滑にすること。

最後にｺﾝﾄﾛｰﾙｺｰﾄを行う

5※ 必要に応じてﾎﾞｶｼ部に散ったﾐｽﾄをﾀｯｸｸﾛｽで除去する※ ｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝ設定（SATA社：SATA jet5000B）

ﾆｺﾞｼ塗装6◆ 左記の比率で調合し、充分に攪拌する。

100

AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰﾐﾃﾞｨｱﾑ/ｽﾛｰ4

ｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEWの順に脱脂する。

吐出量

1～1.5回転ｴｱｰ圧

1.5～2.0bar

こと。ｱﾝﾀﾞｰｸﾘﾔｰは使用しないこと。

①第1ﾍﾞｰｽ：第2ﾍﾞｰｽ＝30：70◆ ﾎﾞｶｼ際に色相差が出る場合は①でﾆｺﾞｼ塗装を行う。

上記配合の塗料をﾎﾞｶｼ際を中心に1～2回塗装する◆ 補修部からﾎﾞｶｼ際までｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝがかかるように塗装する。

②第1ﾍﾞｰｽ：第2ﾍﾞｰｽ＝10：90◆ 必要に応じて②でﾆｺﾞｼ塗装を行う。

上記配合の塗料をﾎﾞｶｼ際を中心に1～2回塗装する
ｾｯﾃｨﾝｸﾞ

23℃×10分以上

第2ﾍﾞｰｽ塗装◆第2ﾍﾞｰｽ塗装

78

塗装回数

2～4回20～30%着色◆ 1回目はﾎﾞｶｼ際から補修部まで塗装する。

2回目以降 ﾐﾃﾞｨｱﾑｺｰﾄ～100%着色◆ 2回目は1回目よりも内側へ塗装する（3回目以降同様）。

※ ｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝ設定（SATA社：SATA jet5000B）

ｾｯﾃｨﾝｸﾞ◆ ｺｰﾄ間は艶が引けるまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行う。

ﾐﾃﾞｨｱﾑｺｰﾄ

1回目

吐出量

1～1.5回転ｴｱｰ圧

1.5～2.0bar◆ 色の濃さを塗板と確認しながら塗装回数を調整する。
※ 塗り重ねにより色相が変化し易い塗色のため、色相に注意して塗装すること。
◆ ｸﾘﾔｰ塗装時に戻しﾑﾗにならいよう充分ｾｯﾃｨﾝｸﾞ時間を23℃×15分以上取る。

9ｸﾘﾔｰ塗装

推奨ｸﾘﾔｰ※ 極端な一度の厚塗りは避けること。

◆ ｱｸｾﾙ201ﾋﾞｰﾅｽｸﾘﾔｰ

10◆ ｱｸｾﾙ301ﾙﾅｸﾘﾔｰ◆ ｱｸｱｽLV201ｸﾘﾔｰ
乾燥

ｾｯﾃｨﾝｸﾞ

23℃×10～20分

強制乾燥

11

ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞ

12◆ ｱｸｾﾙ201ﾋﾞｰﾅｽｸﾘﾔｰ

60℃×13分以上◆ ｱｸｾﾙ301ﾙﾅｸﾘﾔｰ

60℃×13分以上◆ ｱｸｱｽLV201ｸﾘﾔｰ

60℃×30分以上

各種ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ参照◆ 推奨ｼｽﾃﾑ MIRKA ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
ﾉﾝｼﾘｺﾝの水性ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞを使用したﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ

ＡＸＵＺ ＤＲＹ 補修要領書
三菱 Ｐ６２ レッドダイヤモンド 【PPバンパー補修塗装】
初版2018.02№

工程
ﾌﾟﾗｻﾌ塗装

作業内容

ポイント◆ ﾊﾞﾝﾊﾟｰ素地が露出している場合は、ｱﾝﾀﾞｰﾌﾟﾗｲﾏｰｴｺを塗装

推奨ﾌﾟﾗｻﾌしてからﾌﾟﾗｻﾌを塗装する。

◆ ｳﾙﾄﾗｻﾌ Fine Plus
◆ ｳﾙﾄﾗｻﾌC◆ 推奨ﾌﾟﾗｻﾌ PP系ﾊﾞﾝﾊﾟｰ仕様（PP系ﾊﾞﾝﾊﾟｰ仕様を適用する）

1

ｳﾙﾄﾗｻﾌFinePlus

100

ｳﾙﾄﾗｻﾌC

100

専用硬化剤

20

ｱｸｾﾙﾏﾙﾁﾊｰﾄﾞﾅｰ

55

ﾏﾙﾁｿﾌﾄﾅｰ

20

ﾏﾙﾁｿﾌﾄﾅｰ
ｼﾝﾅｰ
下地処理【ﾌﾞﾛｯｸ塗装】【ﾎﾞｶｼ塗装】の下地処理工程に準じる。

脱脂作業

溶剤系脱脂剤

ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄ

水性脱脂剤

AXUZ DRY ｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEW◆第１ﾍﾞｰｽ

重量比10～40%

ｼﾝﾅｰ

10～40%

23AXUZ DRY 調合

AXUZ DRY ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ
AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰﾐﾃﾞｨｱﾑ/ｽﾛｰ

ｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEWの順に脱脂する。
◆ 左記の比率で調合し、充分に攪拌する。

10050重量比◆第2ﾍﾞｰｽ4◆ ｴｱｰﾌﾞﾛｰ等で粉塵等を取り除き、ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄ、AXUZ DRY

AXUZ DRY ｶﾗｰｸﾘﾔｰ

100

AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰﾐﾃﾞｨｱﾑ/ｽﾛｰ

50

AXUZ DRY 塗装【ﾌﾞﾛｯｸ塗装】【ﾎﾞｶｼ塗装】に準じる。

ｾｯﾃｨﾝｸﾞ

23℃×10分以上

5◆ ｸﾘﾔｰ塗装時に戻しﾑﾗにならいよう充分ｾｯﾃｨﾝｸﾞ時間を取る。

6ｸﾘﾔｰ塗装

推奨ｸﾘﾔｰ◆ 推奨ｸﾘﾔｰ PP系ﾊﾞﾝﾊﾟｰ仕様
ﾋﾞｰﾅｽｸﾘﾔｰ

ﾙﾅｸﾘﾔｰ◆ ｱｸｾﾙ301ﾙﾅｸﾘﾔｰ

主剤

100

100

（PP系ﾊﾞﾝﾊﾟｰ仕様を適用する）

ｱｸｾﾙﾏﾙﾁﾊｰﾄﾞﾅｰ

5034

ﾏﾙﾁｿﾌﾄﾅｰ

5

55～25%

5～25%◆ ｱｸｾﾙ201ﾋﾞｰﾅｽｸﾘﾔｰ

7ｼﾝﾅｰ
乾燥

8
ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞ

9

ｾｯﾃｨﾝｸﾞ

23℃×10～20分

強制乾燥

60℃×30分以上各種ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ参照◆ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ素材のため、乾燥機使用の場合は照射距離に注意する。
◆ 推奨ｼｽﾃﾑ MIRKA ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
ﾉﾝｼﾘｺﾝの水性ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞを使用したﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ